Dissoziation der Silikatschmelzen. 



319 



Zahlen, welche sich auf diesen zweiten Versuch beziehen, sind 

 natürlich genauer, da sie sich auf eine krystalline, kompakte 

 Schmelze beziehen. 



Diopsid, 2. Versuch (Fig. 8). 



Temperatur Widerstand 



Anmerkung 



700<= 

 1185 

 1210 

 1245 

 1260 

 1270 

 1290 

 1310 

 1340 

 1370 

 1350 

 1335 

 1320 

 1300 

 1280 

 1260 

 1220 

 1205 



480000 

 9802 

 9000 

 5290 

 3661 

 2154 

 1369 



760 



265 

 61 

 62-6 



153 



387 



762 

 1272 

 1941 

 4350 

 7301 



Was den spezifischen Widerstand, respektive die Leit- 

 fähigkeit anbelangt, so ist im flüssigen Zustand in der Nähe 

 des Schmelzpunktes, also bei 1366°, die spezifische Leitfähig- 

 keit 0-039, also ebenso groß als bei Labradorit, kleiner jedoch 

 wie bei Augit und Albit, bei 1340° aber nur 0-009. Dadurch 

 ist erwiesen, daß auch Diopsid in der Schmelze nicht nur aus 

 unzersetzten Molekülen besteht, wie Vogt a priori behauptet 

 hatte. 



